2. 



3. 



4. 



5. 



6. 



8-6 



8-0 



3-0 



(»1 



7-3 



5-2 



27 



3-1 



2-7 



41 



4859 



5243 



5582 



5085 



5537 



10-8 



10-0 



9-4 



103 



91 



[21] Arbeiten in dem ehem. Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt. l(',l 



85. Steinkohlenmuster von Radnitz 1., Zwickau 2., Blatt- 

 nitz3., Königshütte 4., Kladno 5. und von der Emauuel Seegen-Grube 6., 

 übergeben von den Gebrüdern Gutmann in Wien. 



l. 

 Wasser in 100 Theilen . . 58 

 Asche „ „ . . 7-0 



Wärme-Einheiten .... 5220 



Aequivalent etc 10*5 



Diese sämmtlichen Kohlen backen nicht oder schlecht. 



86. Coaksmuster, übergeben von der Betriebs-Direction der 

 ersten Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft in Wien. 



1. Coaks aus Rohkohle, — 2. aus gewaschener Kohle, — 3. Sza- 

 bolcser Coaks. 



Asche in 100 Theilen . . 13*5 (rStblichgrau) 20-25 (rSthlichgnu) 16-.5fgeibiiehweiss) 

 Reduc. Gew. Theile Blei . 27 62 gr. 2567 2697 



Wärme-Einheiten . . . 6242 5801 6095 



Aequivalent . . . Cent. 8*41 90 86 



Schwefel in 100 Theilen . 218 4 25 1-24 



Der Schwefel ist in diesen Coaks wahrscheinlich hauptsächlich als 

 Einfach-Schwefeleisen und nur zum geringen Theil als Schwefel-Calcium 

 enthalten. Es lösen sich nämlich in sehr verdünnter Salzsäure 727 Proc. 

 Eisen (auf 100 Theile Coaks berechnet) und nur wenig Kalkerde, unter 

 heftiger Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas auf. 



87. Graphit von Rottenmann in Steiermark, übergeben von 

 Herrn Georg Brkits in Wien. 



Es wurde bei diesen Graphitmustern zuerst der Verbrennungs- 

 rückstand bestimmt und die erhaltene Asche wurde weiter zerlegt, um 

 den Eisengehalt zu bestimmen. Da die Angabe des Schwefelkiesgehal- 

 tes speciell gewünscht wurde, so musste auch der Schwefelgehalt be- 

 stimmt werden, da nicht alles in dem Graphite vorhandene Eisen als 

 Schwefelkies darin enthalten ist. 



Es wurden in den 7 Proben gefunden an Asche : 



Nr. 1 32.5 Proc. Nr. 5 24-9 Proc. 



Nr. 2 60-9 „ Nr. 6 60*0 „ 



Nr. 3 73-8 , Nr. 7 310 „ 



Nr. 4 53-2 „ 

 Die Asche war in Salzsäure nur theilweise löslich, sie wurde durch 

 Glühen mit Soda aufgeschlossen und zeigte folgende Zusammensetzung : 

 Kieselsäure Eisenoxyd Thonerde Kalk 

 Nr. 1 21-50 175 750 1*25 



Nr. 2 27-50 5*00 25-50 2-50 



Nr. 3 39-50 4'00 6*75 2'25 



Nr. 4 33-50 11 '50 5- 75 2*50 



Nr. 5 17-00 3-50 3 '25 Spur 



Nr. 6 39-50 7'24 11 '75 1'50 



Nr. 7 21-50 350 4-25 1-25 



Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1875. 25. Band. 2. Heft. (Hauer u. John.) 21 



